Chemisk Undersögelse af spraglet Kobbererts (fcc. 85 



Det af Hisinger undersögte Mineral er fra et ubekjendt Fin- 

 dested, men del af Plattner undersögte fra det Hvide Hav, 

 og Bodeuianns fra Bristol i de forenede Slater, Nordamerika. 

 De ere aabenbar alle af samme chemiske Sammensætning, 

 som det af mig analyserede, hvilken kan udtrykkcs ved For- 

 melen 7 Cu2 S + Fe3 S4 eller ved 5 Cus S + Fea S3, hvilken 

 Formel giver folgende procenliske Sanmiensælning 



7 Cu2 S -t- Fe3 S4 5 Cua S + Fe^ S3 

 Svovl 25. 23 25. 77 



Kobber 63. 17 63. 37 



Jern 11. 60 10. 86 



100. 00 100. 00 



Den sidstc af disse Formler er den, som Bodemann an- 

 giver fordet af ham analyserede Mineral, og er noget simplere 

 end den forste, som dog mere sluller sig til Resultatet af 

 Analysen; del er imidlertid klart, at den ene eller begge af 

 disse Formler iidtrykker Sammcnsætningen af det her analy- 

 serede Mineral, saavel som de tre oven citerede Analyser; 

 men paa den anden Side er det umulig at bringe disse Re- 

 sultater i Overeensslemmelse med nogle af andre Chemikere 

 foretagne Analyser, som t. Ex. folgende to: 

 I II 



Svovl 28. 23 23. 75 



Kobber 56. 76 61. 07 



Jern 14. 84 14. 00 



Kiseljord 0. 00 0. 50 



'99. 83 99. 32~ 



Den forste af disse Analyser er af Plaüner af et Mineral 

 fra Cornwall i England, som var kryslalliseret og kunde ud- 

 tryk-kes ved Formelen 3 Cua S -f- Fpj S3 som Plaltncr angiver. 

 Den sidsle Analyse af et Mineral fra Killarney i Irland er af 



